( 685 ) 

 mais, comme il est associé à la garniérite à ia Nouvelle-Calédonie, qu'il s'y 

 rencontre dans les mêmes conditions géologiques, je pense qu'on peut le 

 considérer comme le cas extrême d'une garniérile sans nickel. 



» Parmi les nombreux échantillons de garniérite que j'ai été à même 

 d'examiner, j'en avais remarqué quelques-uns, à structure mamelonnée, 

 formant un enduit de faible épaisseur sur leur gangue magnésienne; la 

 couleur de celte substance, malheureusement très-friable, était un vert- 

 émeraude, clair, très-éclafant, indice dune grande richesse en nickel. La 

 séparation de sa gangue fut faite avec le plus grand soin, mais sans qu'on 

 fût pourtant certain qu'il n'y ait pas eu un peu de mélange; voici la com- 

 position donnée par l'analyse, après une dessiccation qui a enlevé 7,20, 

 provenant sans doute d'humidité : 



Oxygène. Rapports. 



Silice 44)4° 23,68 2 



Oxyde de nickel 38, 61 8,2.4 1 



Protoxyde de (ev o,43 0,10 I 



Alumine i ,68 o,'-jC) , i 



Chaux . 1 ,07 o,3i 



Rlagnésie 3,45 i ,38 



Eau 10,34 9' '9 



100,00 



» Cette composition conduit encore à notre formule; de plus, elle se 

 rapproche beaucoup du cas extrême où la magnésie tend à disparaître. 



» La description que j'ai donnée en 1867 de la gymnite ou garniérite 

 sans nickel s'applique exactement à la garniérite elle-même et surtout à 

 celle dont nous venons de donner l'analyse; je disais alors de cet hydro- 

 silicate qu'il a « ... une structure mamelonnée, gélatineuse, et paraît avoir 

 été précipité d'une dissolution ». [Annales des Mines, 6^ série, tome XII, 



P- 74-) 



» La garniérite ne serait donc point celui de la décomposition de sul- 

 fures ou arsénio-snlfures. D'ailleurs, l'énergie que le nickel montre à rete- 

 nir de dernières traces de soufre et d'arsenic suffirait à écarter cette origine 

 pour le minéral qui nous occupe, car il ne contient pas trace de ces corps. 



» Nous ne ferons pas davantage de la garniérite une variété de la pimé- 

 lile. Bien qu'on ait récemment découvert en Espagne et ailleurs des roches 

 à base d'oxyde de nickel, nous avons pu constater qu'aucune d'elles ne 

 peut se rapporter à l'espèce garniérite, et nous ne serions pas éloignés 

 de penser que les minerais à base d'oxyde de nickel, de composition simple, 



C. R., iS-8, 1" Stmeitrc. (T. LXXXVI, K» iO.) ^9 



